Ailanthiculture. 195 
The wood of the Ailanthus glandulosa is yellowish-white, 
satiny, sometimes veined with green, equalling in beauty the 
maple, of a close texture, very hard, and polishes well. The 
quality of the wood is best when grown on a gravelly soil; its 
great fault is its brittleness, or rather its want of elasticity, but it 
is said that after a time it gains as great a hardness and solidity 
as the walnut. It is recommended to treat it similarly to that 
tree, and immerse it in water for several months and then dry it 
thoroughly. It then remains unaffected by weather and may be 
used freely in the most delicate cabinet work. 
As there are conflicting opinions on the subject of its value,* 
it may be well to cite the opinion of M. Guérin-Méneville in its 
favour ; that it may have the full force of his own language I 
transcribe the passage in French + :— 
« J’ai profité de la bonne volonté d’un ingénieur trés-distingué du 
Port du Toulon, de M. Raoulx, ingénieur des ponts et chaussées 
a la direction des travaux hydrauliques, pour faire des essais sur 
ce bois, comparativement 4 ceux que l’on fait journellement pour 
apprécier les qualités des bois employés a la construction des 
vaisseaux de Ja marine impériale. M. Raoulx a soumis du bois 
d’ailante (de 25 4 30 ans) 4 toutes les expériences que l'on fait 
subir aux autres bois. I] m’a autorisé a faire connaitre les résultats 
remarquables et inattendus qui font le sujet de cette note et montrent 
que le bois de l’ailante est réellement supérieur a celui du chéne 
et méme de Il’orme, le bois par excellence pour le charronnage, & 
cause de sa force et de sa flexibilité. Dans le travail de M. 
Raoulx on trouvera un tableau dans lequel le poids, la densité, la 
tenacité, et la flécheimmédiatement avant larupture, ou la flexibilité, 
de tous les bois employés dans les chantiers du Port du Toulon, 
sont indiqués d’aprés un grand nombre d’expériences faites toutes 
dans les mémes conditions. Voici les moyennes de celles qui ont 
été faites sur les trois espéces de bois citées plus haut. 
\ Densitét Tenacité§ - Flexibilité]] 
“ Ailante"3 Expér. moyennes 0°713 32°812 0°033. 
“Orme 7 ,, . 0°604 24867 0-023. 
“Chéne 10 ,. 9 0°751 19°743 0°027. 
** Ce bois prend trés-bien le poli et le vernis. D'une densité a 
peu prés égale a celle du chéne, il posséde une tenacité presque 
* See Proc. Ent. Soc.1865, pp. 112, 121. 
+ Revue de Sériciculture, 1865. No. 7, p. 178. 
+ Pésanteur spécifique. 
§ Charge de rupture par centimetre carré. 
|| Fleche immédiatement avant la rupture. 
